38 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Richtung zudem in schmalen Ringzonen wechselt'). Neben der Art des 

 Gefüges nehmen auf den Grad der Spaltbarkeit und besonders auf die 

 äussere Erscheinung der Spaltfläche wohl auch noch andere, anatomische 

 Factoren Einfluss, worauf hier nicht näher einzugehen ist. In jedem 

 Falle wird der Verlauf der Holzstränge auch denjenigen der Spaltfläche 

 bedingen. So wird dieser bei vorhandener schiefer Faserung, in »dreh- 

 wüchsigem« Holze, zur Längsachse des Holzkürpers geneigt sein, be- 

 ziehentlich sie schraubig umlaufen, und bei vorhandenem »Wimmerwuchs« 

 quer gewellt erscheinen. 



Im Zusammenhalte mit anderen Eigenthümlichkeiten einer Holzart 

 verdient der Grad ihrer Spaltbarkeit immerhin Beachtung. 



Specifisches Gewicht. Das specifische Gewicht, durch den An- 

 theil der Wände und des mehr oder weniger stofferfüllten Inneren der 

 Zellen, beziehentlich Gefässe, an dem Volumen des Holzkörpers bedingt, 

 darf neben den übrigen Eigenschaften einer Holzart nicht unberücksichtigt 

 bleiben, wenn dasselbe im Allgemeinen auch nur in extremen Fällen ein 

 »Kennzeichen« abgeben wird. 



Die meisten vorhandenen Zahlenangaben beziehen sich auf den luft- 

 trockenen Zustand des Holzes, in welchem dieses stets noch eine ge- 

 wisse, wechselnde Menge, mindestens 8 bis i Gewichtsprocente Wassers 

 enthält 2), Erst nach völliger Vertreibung des letzteren durch künstliche 

 Trocknung des Holzes gelangt man zu ganz einwandfreien Werthen^). 

 Zur ungefähren Beurtheilung der »Dichte« einer Holzart bietet das spe- 

 cifische Lufttrockengewicht aber immerhin ein brauchbares Maass, doch 

 darf nicht vergessen werden, dass dieses Gewicht nicht nur nach dem 

 Feuchtigkeitsgrade der umgebenden Luft, sondern auch nach verschie- 

 denen Individuen der betreffenden Baum- beziehentlich Strauchart und 

 einzelnen Theilen derselben zwischen gewissen Grenzen schwankt. Diese 

 liegen z. B. für Fichtenstammholz nach R. Hartig^) bei 0,37 und 0,62. 

 Im Allgemeinen ist Wurzelholz meist leichter, Astholz häufig schwerer 

 als Stammholz. Das geringste specifische Gewicht (ca. 0,25) zeigen die 

 exotischen »Korkhölzer«. Unter den bei uns einheimischen und kulti- 

 virten Bäumen haben das durchschnittlich leichteste Holz (spec. Gew. 

 0,33 bis 0,49) der Virginische Wachholder (»Bleistiftholz«), die Zirbe, 

 die Weymouthskiefer, Fichte und Tanne, der Trompetenbaum, die Weiss- 

 weide, Schwarz- und Silberpappel, Weisserle, Linde. Die höchsten, über 



-1) Vgl. de Bary, Vergl. Anat., p. 486, und namenthch Flückiger, Pharma- 

 kognosie, 3. Aufl., 1891, p. 487. 



2) Vgl. R. H artig, Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institute zu 

 München, III, 1883, p. 90. 



3) S. p. 48 und R. Hartig, Das Holz d. deutschen Nadelwaldbäume, 1883, p. 27. 



4) Ebenda, p. 29 und 87. 



